B(>4 Sitzung der physikalisch -mathematischen Clnsse vom 26. Aläiv. 1903. 



morphen Mischung bestehen und sich eine Lösung von konstanter 

 Zusammensetzung darstellen lassen, welche an beiden gesättigt ist, 

 was uns jedoch nicht gelang, wie folgende Versuche zeigen. 



Bei 6o° arbeitend, ließ sich in der gewöhnlichen Weise sehr 

 leicht die Lösung von konstanter Zusammensetzung erhalten, welche 

 an Kaliumsulfat und Glaserit gesättigt ist; derselben entspricht: 



ioooH 2 i8.4K 2 S0 4 io.4Na 2 S0 4 . 



Ebenso ließ sich bei 6o° die konstante Zusammensetzung feststellen bei 

 Sättigung an isomorpher Mischung und Natriumsulfat, entsprechend: 



ioooILO i3K 2 S0 4 53-7Na 2 S0 4 . 



Stellen wir dies mit der Sättigung an den Einzelsalzen zusammen, so 

 entsteht folgende Tabelle für 6o°: 



Auf iooo Mol. H 2 in Mol. 



Da im Trockengewicht ein ziemlich scharfes Merkmal für die Zu- 

 sammensetzung der Lösungen zwischen I und III vorliegt, wurde an 

 der Hand dieses Merkmals systematisch die konstante Zusammensetzung 

 bei gleichzeitiger Sättigung an Glaserit und isomorpher Mischung ge- 

 sucht, jedoch erfolglos. Da die Kristallisationsversuche gezeigt halten, 

 daß halbwegs zwischen II und III sich entschieden natriumreiche Kri- 

 stalle ausscheiden, wurde eine derartige Lösung (150"'') mit einem Über- 

 schuß (3cr r ) von Glaserit mit 78.7 Prozent K 2 S0„ zweimal 24 Stunden 

 bei 6o° gerührt und dann 7~ r Wasser durch einen Luftstrom entfernt, 

 dann wiederum 48 Stunden gerührt und diese Operation wiederholt: 

 die jedesmal nach dem Rühren ausgeführte Trockengewichtsbestimmung 

 zeigte nirgends Konstanz , sondern eine allmähliche Zunahme von 28 

 auf 35.5 Prozent, wobei die konstante Einstellung der Lösung III sich 

 zeigte. 



Im selben Sinne lautete das Resultat der kristallographischen Unter- 

 suchung. Hr. Dr. Jäger hatte die Güte, drei unserer wohlausgebildeten 

 Präparate zu untersuchen, wofür ihm hier unser bester Dank ausge- 

 gesprochen sei, einmal ein bei 50 erhaltenes Produkt mit 73.2 Prozent 

 Kaliumsulfat, einmal ein bei 70 erhaltenes mit 71 Prozent, welch 

 letzteres so wohlaust>ebildet war, daß wir es anfangs für Glaserit 

 ansahen, drittens ein analysenreiner Glaserit mit 78.7 Prozent K 2 S0 4 . 



